标题：木材
释义
词目：木材
拼音： mùcái　基本解释[lumber;timber;wood] 树木采伐后经过初步加工的树干或大枝　详细解释树木砍伐后，经初步加工，可供建筑及制造器物用的材料。
《周礼·地官·委人》：“丧纪共其薪蒸木材，军旅共其委积薪刍。”郭沫若《少年时代》第一篇三：“其次再一层一层的用大石、细石、木材、瓦粉等把那坑陷充实起来。”
木材泛指用于工民建筑的木制材料，常被统分为软材和硬材。工程中所用的木材主要取自树木的树干部分。木材因取得和加工容易，自古以来就是一种主要的建筑材料，参考宁波爱佳绿可木业板材有限公司
木材按树种进行分类，一般分为针叶树材和阔叶树材。
防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功能的木材。
种类
  杉木木材可分为针叶树材和阔叶树材两大类。杉木及各种松木、云杉和冷杉等是针叶树材；柞木、水曲柳、香樟、檫木及各种桦木、楠木和杨木等是阔叶树材。中国树种很多，因此各地区常用于工程的木材树种亦各异。东北地区主要有红松、落叶松(黄花松)、鱼鳞云杉、红皮云杉、水曲柳；长江流域主要有杉木、马尾松；西南、西北地区主要有冷杉、云杉、铁杉。
构造
  木材的构造树干由树皮、形成层、木质部（即木材）和髓心组成。从树干横截面的木质部上可看到环绕髓心的年轮。每一年轮一般由两部分组成：色浅的部分称早材（春材），是在季节早期所生长，细胞较大，材质较疏；色深的部分称晚材（秋材），是在季节晚期所生长，细胞较小，材质较密。有些木材，在树干的中部，颜色较深，称心材；在边部，颜色较浅，称边材。针叶树材主要由管胞、木射线及轴向薄壁组织等组成，排列规则，材质较均匀。阔叶树材主要由导管、木纤维、轴向薄壁组织、木射线等组成，构造较复杂。由于组成木材的细胞是定向排列，形成顺纹和横纹的差别。横纹又可区别为与木射线一致的径向；与木射线相垂直的弦向。针叶树材一般树干高大，纹理通直，易加工，易干燥，开裂和变形较小，适于作结构用材。某些阔叶树材，质地坚硬、纹理色泽美观，适于作装修用材。
缺陷
也称疵病，可分为三大类：木材图片(21张)
① 天然缺陷。如木节、斜纹理以及因生长应力或自然损伤而形成的缺陷。木节是树木生长时被包在木质部中的树枝部分。原木的斜纹理常称为扭纹，对锯材则称为斜纹。
② 生物为害的缺陷。主要有腐朽、变色和虫蛀等。
③ 干燥及机械加工引起的缺陷。如干裂、翘曲、锯口伤等。缺陷降低木材的利用价值。
④ 干燥的木材极易着火。
为了合理使用木材，通常按不同用途的要求，限制木材允许缺陷的种类、大小和数量，将木材划分等级使用。腐朽和虫蛀的木材不允许用于结构，因此影响结构强度的缺陷主要是木节、斜纹和裂纹。
木物理性质
木材的主要物理性质有：密度密度是某一物体单位体积的质量，通常以g/cm&sup3; 或kg/m&sup3; 表示。木材系多孔性物质，其外形体积由细胞壁物质及孔隙（细胞腔、胞间隙、纹孔等）构成，因而密度有木材密度和木材细胞物质密度之分。前者为木材单位体积（包括孔隙）的质量；后者为细胞壁物质（不包括孔隙）单位体积的质量。
木材密度：是木材性质的一项重要指标，根据它估计木材的实际重量，推断木材的工艺性质和木材的干缩、膨胀、硬度、强度等木材物理力学性质。
木材密度，以基本密度和气干密度两种为最常用。
1、基本密度
基本密度因绝干材重量和生材（或浸渍材）体积较为稳定，测定的结果准确，故适合作木材性质比较之用。在木材干燥、防腐工业中，亦具有实用性。
2、气干密度
气干密度，是气干材重量与气干材体积之比，通常以含水率在8%～20%时的木材密度为气干密度。木材气干密度为中国进行木材性质比较和生产使用的基本依据。
木材密度的大小，受多种因素的影响，其主要影响因子为：木材含水率的大小、细胞壁的厚薄、年轮的宽窄、纤维比率的高低、抽提物含量的多少、树干部位和树龄立地条件和营林措施等。中国林科院木材工业研究所根据木材气干密度（含水率15%时），将木材分为五级（单位：g/cm&sup3;）：
很小：≤0.350；小：0.351-0.550；中：0.551-0.750；大：0.751-0.950；很大：>0.950。[1]木材含水率指木材中水重占烘干木材重的百分数。木材中的水分可分两部分，一部分存在于木材细胞胞壁内，称为吸附水；另一部分存在于细胞腔和细胞间隙之间，称为自由水(游离水)。当吸附水达到饱和而尚无自由水时，称为纤维饱和点。木材的纤维饱和点因树种而有差异，约在23～33%之间。当含水率大于纤维饱和点时，水分对木材性质的影响很小。当含水率自纤维饱和点降低时，木材的物理和力学性质随之而变化。木材在大气中能吸收或蒸发水分，与周围空气的相对湿度和温度相适应而达到恒定的含水率，称为平衡含水率。木材平衡含水率随地区、季节及气候等因素而变化，约在10～18%之间。胀缩性木材吸收水分后体积膨胀，丧失水分则收缩。木材自纤维饱和点到炉干的干缩率，顺纹方向约为0.1%，径向约为3～6%，弦向约为 6～12%。径向和弦向干缩率的不同是木材产生裂缝和翘曲的主要原因。
力学性质
木材有很好的力学性质，但木材是有机各向异性材料，顺纹方向与横纹方向的力学性质有很大差别。木材的顺纹抗拉和抗压强度均较高，但横纹抗拉和抗压强度较低。木材强度还因树种而异，并受木材缺陷、荷载作用时间、含水率及温度等因素的影响，其中以木材缺陷及荷载作用时间两者的影响最大。因木节尺寸和位置不同、受力性质（拉或压）不同，有节木材的强度比无节木材可降低30～60%。在荷载长期作用下木材的长期强度几乎只有瞬时强度的一半。
加工处理
除直接使用原木外，木材都加工成板方材或其他制品使用。为减小木材使用中发生变形和开裂，通常板方材须经自然干燥或人工干燥。自然干燥是将木材堆垛进行气干。人工干燥主要用干燥窑法，亦可用简易的烘、烤方法。干燥窑是一种装有循环空气设备的干燥室，能调节和控制空气的温度和湿度。经干燥窑干燥的木材质量好，含水率可达10%以下。使用中易于腐朽的木材应事先进行防腐处理。用胶合的方法能将板材胶合成为大构件，用于木结构、木桩等。木材还可加工成胶合板、碎木板、纤维板等。
在古建筑中木材广泛应用于寺庙、宫殿、寺塔以及民房建筑中。中国现存的古建筑中，最著名的有山西五台山佛光寺东大殿，建于公元857年；山西应县木塔，建于公元1056年，高达67.31米。在现代土木建筑中，木材主要用于建筑木结构、木桥、模板、电杆、枕木、门窗、家具、建筑装修等。
应用
尽管当今世界已发展生产了多种新型建筑结构材料和装饰材料，但由于木材具有其独特的优良特性，木质饰面给人以一种特殊的优美观感，这是其他装饰材料无法与之相比的。所以，木材在建筑工程尤其是装饰领域中，始终保持着重要的地位。但是，林木生长缓慢，我国又是森林资源贫乏的国家之一，这与我国高速发展的经济建设需用大量木材，形成日益突出的矛盾。因此，在建筑工程中，一定要经济合理地使用木材，做到长材不短用，优材不劣用，并加强对木材的防腐、防火处理，以提高木材的耐久性，延长使用年限。同时应该充分利用木材的边角碎料，生产各种人造板材，这是对木材进行综合利用的重要途径。　一.木材的等级建筑用木材，通常以原木、板材、枋材三种型材供应。原木系指去枝、去皮后按规格加工成一定长度的木料;板材是指宽度为厚度的三倍或三倍以上的型材;而枋材则为宽度不足三倍厚度的型材。
按照国家标准，根据木材的缺陷情况对各种商品木材进行了等级划分，通常分为一、二、三、四等。结构和装饰用木材一般选用等级较高的木材。对于承重结构用的木材，又根据《木结构设计规范》(GBJ5—88)的规定，按照承重结构的受力要求对木材进行分级，即分为I、II、III三级，设计时应根据构件的受力种类选用适当等级的木材。例如承重木结构板材的选用，根据其承载特点，一般I级材用于受拉或受弯构件;II级材用于受弯或受压弯的构件;III级材用于受压构件及次要受弯构件。　二.木材的应用1.木材在结构工程中的应用
木材是传统的建筑材料，在古建筑和现代建筑中都得到了广泛应用。在结构上，木材主要用于构架和屋顶，如梁、柱、橼、望板、斗拱等。我国许多建筑物均为木结构，它们在建筑技术和艺术上均有很高的水平，并具独特的风格。
另外，木材在建筑工程中还常用作混凝土模板及木桩等。
2.木材在装饰工程中的应用
在国内外，木材历来被广泛用于建筑室内装修与装饰，它给人以自然美的享受，还能使室内空间产生温暖与亲切感。在古建筑中，木材更是用作细木装修的重要材料，这是一种工艺要求极高的艺术装饰。
条木地板是室内使用最普遍的木质地面，它是由龙骨、地板等部分构成。地板有单层和双层两种，双层者下层为毛板，面层为硬木条板，硬木条板多选用水曲柳、柞木、枫木、柚木、榆木等硬质树材，单层条木板常选用松、杉等软质树材。条板宽度一般不大于120mm，板厚为20～30mm，材质要求采用不易腐朽和变形开裂的优质板材。
拼花木地板是较高级的室内地面装修，分双层和单层两种，两者面层均为拼花硬木板层，双层者下层为毛板层。面层拼花板材多选用水曲柳、柞木、核桃木、栎木、榆木、槐木、柳桉等质地优良、不易腐朽开裂的硬木树材。双层拼花木地板固定方法，是将面层小板条用暗钉钉在毛板上，单层拼花木地板则可采用适宜的黏结材料，将硬木面板条直接黏贴于混凝土基层上。
拼花小木条的尺寸一般为长250～300mm，宽40～60mm，板厚20～25mm，木条一般均带有企口。
护壁板又称木台度，在铺设拼花地板的房间内，往往采用木台度，以使室内空间的材料格调一致，给人一种和谐整体景观的感受。护壁板可采用木板、企口条板、胶合板等装饰而成，设计施工时可采取嵌条、拼缝、嵌装等手法进行构图，以达到装饰墙壁的目的。
木装饰线条简称木线条。木线条种类繁多，主要有楼梯扶手、压边线、墙腰线、天花角线、弯线、挂镜线等。各类木线条立体造型各异，每类木线条又有多种断面形状，例如有平行线条、半圆线条、麻花线条、鸠尾形线条、半圆饰、齿型饰、浮饰、孤饰、S型饰、贴附饰、钳齿饰、十字花饰、梅花饰、叶型饰以及雕饰等多样。
建筑室内采用木条线装饰，可增添古朴、高雅、亲切的美感。木线条主要用作建筑物室内的墙腰装饰、墙面洞口装饰线、护壁板和勒脚的压条饰线、门框装饰线、顶棚装饰角线、楼梯栏杆的扶手、墙壁挂画条、镜框线以及高线建筑的门窗和家具等的镶边、贴附组花材料。特别是在我国的园林建筑和宫殿式古建筑的修建工程中，木线条是一种必不可缺的装饰材料。
木花格即为用木板和枋木制作成具有若干个分格的木架，这些分格的尺寸或形状一般都各不相同。木花格具有加工制作较简便、饰件轻巧纤细、表面纹理清晰等特点。木花格多用作建筑物室内的花窗、隔断、博古架等，它能起到调节室内设计格调、改进空间效能和提高室内艺术质量等作用。
旋切微薄木是以色木、桦木或多瘤的树根为原料，经水煮软化后，旋切成厚0.1mm
左右的薄片，再用胶黏剂黏贴在坚韧的纸上(即纸依托)制成卷材。或者，采用柚木、水曲柳、柳桉等树材，通过精密旋切，制得厚度为0.2～0.5mm的微薄木，在采用先进的胶黏工艺和胶黏剂，黏贴在胶合板基材上，制成微薄木贴面板。
旋切微薄木花纹美丽动人，材色悦目，真实感和立体感强，具有自然美的特点。采用树根瘤制作的微薄木，具有鸟眼花纹的特色，装饰效果更佳。微薄木主要用作高级建筑的室内墙、门、橱柜等家具的饰面。这种饰面材料在日本采用较普遍。
此外，建筑室内还有一些小部位的装饰，也是采用木材制作的，如窗台板、窗帘盒、
踢脚板等，它们和室内地板、墙壁互相联系，相互衬托，使得整个空间的格调、材质、色彩和谐、协调，从而收到良好的整体装饰效果。
木材由于加工制作方便和良好的性能，被广泛地应用于建筑结构工程、建筑装饰工程等。
3.木材的综合利用
木材在加工成型材和制作成构件的过程中，会留下大量的碎块、废屑等，将这些下脚料进行加工处理，就可制成各种人造板材(胶合板原料除外)。常用人造板材有以下几种：
胶合板是将原木旋切成的薄片，用胶黏合热压而成的人造板材，其中薄片的叠合必须按照奇数层数进行，而且保持各层纤维互相垂直，胶合板最高层数可达15层。
胶合板大大提高了木材的利用率，其主要特点是：材质均匀，强度高，无疵病，幅面大，使用方便，板面具有真实、立体和天然的美感，广泛用作建筑物室内隔墙板、护壁板、顶棚板、门面板以及各种家具及装修。在建筑工程中，常用的是三合板和五合板。我国胶合板目前主要采用水曲柳、椴木、桦木、马尾松及部分进口原料制成。
纤维板是将木材加工下来的板皮、刨花、树枝等边角废料，经破碎、浸泡、研磨成木浆，再加入一定的胶料，经热压成型、干燥处理而成的人造板材，分硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。纤维板的表观密度一般大于800kg/m3，适合作保温隔热材料。
纤维板的特点是材质构造均匀，各向同性，强度一致，抗弯强度高(可达55MPa)，
耐磨，绝热性好，不易胀缩和翘曲变形，不腐朽，无木节、虫眼等缺陷。生产纤维板可使木材的利用率达90%以上。
刨花板、木丝板、木屑板是分别以刨花木渣、边角料刨制的木丝、木屑等为原料，经干燥后拌入胶粘剂，再经热压成型而制成的人造板材。所用黏结剂为合成树脂，也可以用水泥、菱苦土等无机的胶凝材料。这类板材一般表观密度较小，强度较低，主要用作绝热和吸声材料，但其中热压树脂刨花板和木屑板，其表面可黏贴塑料贴面或胶合板作饰面层，这样既增加了板材的强度，又使板材具有装饰性，可用作吊顶、隔墙、家具等材料。
复合板主要有复合地板及复合木板两种。
复合地板是一种多层叠压木地板，板材80%为木质。这种地板通常是由面层、芯板和底层三部分组成，其中面层又是由经特别加工处理的木纹纸与透明的蜜胺树脂经高温、高压压合而成;芯板是用木纤维、木屑或其他木质粒状材料等，与有机物混合经加压而成的高密度板材;底层为用聚合物叠压的纸质层。
复合地板规格一般为1200mm×200mm的条板，板厚8mm左右，其表面光滑美观，
坚实耐磨，不变形、不干裂、不沾污及褪色，不需打蜡，耐久性较好，且易清洁，铺设方便。复合地板适用于客厅、起居室、卧室等地面铺装。
复合木板又叫木工板，它是由三层胶黏压合而成，其上、下面层为胶合板，芯板是由木材加工后剩下的短小木料经加工制得木条，再用胶黏拼而成的板材。
复合木板一般厚为20mm，长2000mm，宽1000mm，幅面大，表面平整，使用方便。复合木板可代替实木板应用，现普遍用作建筑室内隔墙、隔断、橱柜等的装修。[2]建筑应用木材由于其特性，作为建筑材料有其独特的优势:
绿色环保，可再生，可降解。
施工简易、工期短。
冬暖夏凉。
抗震性能优良。

资源分布
  小兴安岭①东北的大小兴安岭和长白山地，是我国最大的天然林区；
② 西南横断山区是我国第二大天然林区；
③ 东南部的台湾、福建、江西等省山区，以人工林、次生林为主。
黑龙江省伊春市是中国著名的森工城市，建国以来50年间为祖国建设输送了累计2.4亿立方米的木材，有"中国林都"的美誉。伊春市的五营区有世界的原始红松林保护区。
木材鉴别
  木雕工艺为尽可能的避免广大木雕爱好者在选购木雕产品时由于木材方面的知识不足，被混淆视听。我们为大家介绍几种较常规的木材特征，这些木材经常被用于木雕工艺。
影响
我国人均木材的占有量偏少，而我国作为发展中国家对木材的吞吐量巨大，因此每年不得不大量依赖进口，据调查，我国的木材吞吐量居世界之首。
中国是全球木材需求大国，从2003年起就每年以百分之十的速度增长着，虽然中国地大物博，可是中国木材的产量还是满足不了国内需求，每年不得不从全球进口大量木材以满足国内发展需求，这就宏观控制了全球的木材价格。
国家经济的发展带动着国内房地产的发展，房地产的发展需要大量的木材建材，虽然这两年的房地产发展脚步放慢了，但供求总量还是惊人的，据最新发布的发布的《木制品行业和市场评论》中局提到过，预计到2017年,中国将面临原木和木材供应缺口扩大问题。这篇文章的核心是:未来几年全球进口原木和木材驱紧，中国还能从哪里进口木材? 这不得让我们提高警惕，思考未来木材进口的来源国了。
国内房地产的低迷是短暂的，木材需求放缓也是暂时的，中国现在的木材进口也面临一大缺口，各大木材出口国都限制了木材的砍伐和出口量，这无形之中有增加了中国木材需求对木材价格的影响。
木材价格这几年的持续上涨与中国的需求有直接关系，可以说现在的中国是全球木材价格的“定价国”，未
家居板材
有许多家庭由于年底较忙，所以选择年后装修，那板材是家居中必不可少的建材，像我们的衣柜就是板材打造的，市场中常见的板材有：刨花板，密度板和实木板，实木板包括ta板材和防腐木板材，我们都统称实木板，那么面对这三大类板材我们该如何选择呢？　　
对此，上海表面深度炭化木加工厂家建议，不求最好，但求最合适，并不是越贵的或者外表越好看的就一定会是最好的，消费者的选择的时候重视的应该是实用性和性价比，消费者的选购的时候首先根据房屋装修的整体格调选择三大类中的一类，在确定了板材类的时候，然后就有选择款式了，通常会选择厂家已经打造好了的整体衣柜了，因为一般厂家能够量身定做，可以按各人需求进行设计，既彰显个性、节省空间，最到物尽其用，然您的衣柜与周围完美搭配，塑造浑然一体的装修格局，这大概就是我们选购板材的方法了吧！[3]黄花梨这种材料颜色不静不喧，恰到好处，纹理或隐或现，生动多变。花梨木颜色从浅黄到紫赤，木质坚实，花纹精美，成八字型，锯解时芳香四溢，中国海南产的花梨木最佳，其显著特点是花纹面上有鬼脸，即树结子为最佳，花粗色淡者为低。另一特点是其心材和边材差异很大，其心材红褐至深红褐或紫红褐色，深浅不匀，常带有黑褐色条纹。其边材灰黄褐或浅黄褐色。黄花梨古无此名，只有“花梨”或写作“花榈”，后来冠之黄花梨，主要是区别现在的所谓“新花梨”，因为海南花梨早在明朝末年就已砍伐殆尽，所以现在用料多为缅甸等东南亚国家进口花梨木，但品种繁多，质次各异，品质相差很大。鸡翅木鸡翅木属红豆科，计约四十到六十种，在我国有二十六种，主要产于福建省。因其花纹秀美似鸡翅膀而得名。匠师普通认为鸡翅木有新、老两种，新鸡翅木木质粗糙，紫黑相间，纹理浑浊不清，僵直无旋转之势，且木丝有时容易翘裂、起茬。老鸡翅木肌理细致紧密，紫褐色深浅相间成文。尤其是纵切面丝细浮动，具有禽鸟头翅那样灿烂闪耀的光辉。目前市场的鸡翅木，绝大部分是新鸡翅木。铁力木铁力木或作“铁犁木”或“铁栗木”，在几种硬木中长的最高大，价值又较低廉。铁力木有时有花纹，似鸡翅木而较粗，过去家具商曾用它冒充鸡翅木出售。铁力木是较大的常绿乔木，树干直立，高可十余丈，直径达丈余。原产东印度。我国两广皆有分布：木质坚硬耐久，心材暗红色，色泽及纹理略似鸡翅木，质糙纹粗，棕眼显著。在热带多用于建筑，极经久耐用。榉木榉木属榆种，产于江、浙等地，别名榉榆或大叶榆，木材坚致，色泽兼美，用途极广，颇为贵重，其老龄木材带赤色故名“血榉”。又叫红榉。它比一般木材坚实，但不能算是硬木，故老匠师及明式家具的真正爱好者都予以重视，认为不应因用料较差而贬低它的艺术价值和历史价值。榉木材质坚硬，色纹兼美，有很美丽的大花纹，层层如山峦重叠，被木工称之为“宝塔纹”。沉香进口沉香
又名沉水香、燕口香、蓬莱香、密香、芝兰香、青桂香等。来自瑞香科植物沉香的含树脂的心材。主产于印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、柬埔寨、伊朗、泰国等地。
印度尼西亚、马来西亚、新加坡所产的沉香习称新州香，质量最好，燃之香味清幽，并能持久。越南产的沉香习称会安香，质量稍次，燃之香味甚善，带有甜味，但不能持久。
进口沉香多呈圆柱形或不规则棒状，表面为黄棕色或灰黑色；质坚硬而重，能沉于水或半沉于水；气味较浓，燃之发浓烟，香气强烈。进口沉香性微温，味苦辛。具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘的功效，药效比白木香佳。
国产沉香
又名沉水香、沉香木、耳香、上沉、白木香、海南沉香、女儿香、莞香、岭南沉刀香。来自瑞香科植物白木香的含树脂的心材。
土沉香分为一号香（质重香浓）、二号香（质坚香浓）、三号香（质较松、香味佳）、四号香（质浮松、香淡）四种规格。其状不规则，表面多呈朽木状凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木质相间的斑纹。黑檀木黑檀木属柿树类，主要产于印度、印尼、泰国、缅甸等国。黑檀木心边材区别明显，边材白色（带黄褐或青灰）至浅红褐色；心材黑色（沌黑色或略带绿玉色）及不规则黑色心材（其深浅相间排列条纹）。木材有光泽、无特殊气味。纹理黑白相间，直至浅交错，结构缅而匀，耐腐、耐久性强、材质硬重、细腻，是一种十分稀少的珍贵家具及工艺品用材。绿檀木绿檀主要生长在亚热带地区，主要为印度越南、非洲，我国云南也有少量分布，因其木质坚硬，香气怡人，色彩绚丽多样，且含有丰富的人体所需的多种微量元素。其中，硒、钴为抗癌物质，其香味需经摄氏35度以上方可蒸发出，而人体正常体温为摄氏37.5度，中医理论认为檀香味能起到定心、安神、醒脑、镇邪、通窍等，所以人们常把它作为吉祥物，自己佩戴或馈赠亲友。檀香木檀香木是檀香的芯材部分，不包括檀香的边材（没有香气，呈白色）。檀香隶檀香科檀香属，是一种半寄生性小乔木，高可达8至15米，胸径约20至30厘米，小者仅3至5厘米。原产地为印度哥达维利亚河流域，南至迈索尔邦及印度尼西亚，东、西努沙登加省及东帝汶。檀香木一般呈黄褐色或深褐色，时间长了则颜色稍深，光泽好，包浆不如紫檀或黄花梨明显。香气醇厚，经久不散，久则不甚明显，但用刀片刮削，仍香气浓郁，与香樟、香楠刺鼻的浓香相比略显清淡、檀香分老山香，新山香，地门香，雪梨香。酸枝木酸枝木有多种，为豆科植物中蝶形花亚科黄檀属植物。在黄檀属植物中，除海南岛降香黄檀被称为“香枝”（俗称黄花梨）外，其余尽属酸枝类。酸枝木大体分为三种，黑酸枝、红酸枝、和白酸枝。它们的共同特性是在加工过程中发出一股食用醋的味道，故名酸枝。
在三种酸枝木中，以黑酸枝木最好。其颜色由紫红至紫褐或紫黑，木质坚硬，抛光效果好。有的与紫檀木极接近，常被人们误认为是紫檀，唯大多纹理较粗。
红酸枝纹理较黑酸枝更为明显，纹理顺直，颜色大多为枣红色。
白酸枝颜色较红酸枝颜色要浅得多，色彩接近草花梨。有时极易与草花梨相混淆。花梨木花梨木，属于紫檀属树种，它的木质比较硬，颜色大多是赤色或红紫色，纹理很清晰，色泽也比较柔和，木材的颜色有点淡时靠近木材的中心，但是越往外颜色就越深，就是赤色或红紫色，其实这才是花梨木的本色。香樟木香樟木有一种很好闻类似有樟脑的香味。有不规则的纵裂纹。生于山坡、溪边；多栽培。主产长江以南及西南各地。木材块状大小不一，表面红棕色至暗棕色，横断面可见年轮。质重而硬。味清凉，有辛辣感。香樟木有治疗祛风湿，通经络，止痛，消食的功效。黄杨木  黄杨木黄杨木，树小而肌理坚细，色彩极艳丽，有的呈蛋黄色，因其难长，故无大料，常用其制作木梳及用于刻印，用于家具则多做镶嵌材料。
黄杨木是热带、温带较常见的常绿植物，我国东南沿海、西南、台湾都有广泛的分布。
黄杨科树种有4属100多种。为常绿灌木或小乔木，木材淡黄色，质地坚韧，纹理细腻，硬度适中，没有棕眼，生长期长，无大料，
黄杨木生长非常缓慢，逢冬开花，春到结子，一般要生长四、五十年才能长到3—5米高，直径也不足15厘米，所以有“千年难长黄杨木”“千年黄杨难做拍”(乐器中的一种拍子)的说法。旧时传说黄杨遇闰年不仅不长，反要缩短。宋苏轼：“俗说，黄杨一岁长一寸，遇闰退三寸”故有“千年矮”之谓，楠木楠木中比较著名的品种可分三种：一是香楠，木微紫而带清香，纹理也很美观；二是金丝楠，木纹里有金丝，是楠木中最好的一种，更为难得的是，有的楠木材料结成天然山水人物花纹；三是水楠，木质较软，多用其制作家具。
楠木属樟科，种类很多，常用于建筑及家具的主要是雅楠和紫楠。 前者为常绿大乔木，产于四川雅安、灌县一带；后者别名金丝楠，产浙江、安徽、江西及江苏南部。楠木的色泽淡雅匀称，伸缩变形小，易加工，耐腐朽，是软性木材中最好的一种。椴木椴木的白木质部份通常颇大,呈奶白色,逐渐并入淡至棕红色的心材,有时会有较深的条纹。这种木材具有精细均匀纹理及模糊的直纹。
椴木机械加工性良好,容易用手工工具加工,因此是一种上乘的雕刻材料。钉子、螺钉及胶水固定性能尚好。经砂磨、染色及抛光能获得良好的平滑表面。干燥尚算快速,且变形小、老化程度低。干燥时收缩率颇大,但尺寸稳定性良好。
椴木重量轻,质地软,强度比较低,属于抗蒸汽弯曲能力不良的一类木材。抗腐力,白木质易受常见家具甲虫蛀食。可渗透防腐处理剂。阴沉木在中国民间，阴沉木即炭化木，蜀人称之为乌木，西方人称之为“东方神木”。阴沉木的形成久远，据可考资料记载：远古时期，原始森林中的百年千年名贵古木，由于遭受到突如其来的重大的地理、气象变化（如地震、山洪、雷击、台风等），有的被深埋于江河湖泊的古河床、泥沙之下，有的被埋藏在缺氧的阴暗地层中，时间长达数千年，甚至几万年，它们历经激流冲刷、泥石碾压、鱼啄蟹栖，以致形状各异，姿态万千。经大自然千年磨蚀造化，阴沉木兼备木的古雅和石的神韵，其质地坚实厚重，色彩乌黑华贵，断面柔滑细腻，且木质油性大、耐潮、有香味，万年不腐不朽、不怕虫蛀，浑然天成。古籍中记载个别树种还具有药用价值。它集“瘦、透、漏、皱”的特性于一身，不愧享有 “东方神木”和“植物木乃伊”的美誉。
阴沉木自古以来就被视为名贵木材，稀有之物，是尊贵及地位的象征。我国民间素有“纵有珠宝一箱，不如乌木一方”和“黄金万两送地府，换来乌木祭天灵”的民谚。在古代，达官显贵、文人雅士皆把阴沉木家具及出自阴沉木雕刻的艺术品视为传家、镇宅之宝，辟邪之物。历代以来，特别是明、清时期，阴沉木尤其成为各代帝王建筑宫殿和制作棺木的首选之材。清代帝王更将其列为皇室专用之材，民间不可私自采用，致使阴沉木更加稀少。民国时的窃国大盗袁世凯，逆历史潮流而动，“皇帝梦”没做多久就一命呜呼。但为了显示曾有过帝王身份，其家人费尽心思，耗费大量家财觅得阴沉木，为其拼了一副棺木。这虽是历史笑谈，但从中也看出了阴沉木的贵在难求。
严格说来，阴沉木已超出了木头的范围，而应将之列为“珍宝”的范畴。这是因为，在故宫博物院的“珍宝苑”就珍藏有阴沉木雕刻而成的巧夺天工的艺术品，可见其珍贵的程度已远远不是一般木头所能企及的。阴沉木家具及艺术品就其质地、文化价值和升值前景看，可以说是无与伦比的，甚至已经超过了名贵的紫檀木。
由于乌木为不可再生资源，开发量越来越少，一些天然造型的乌木艺术品极具 收藏价值。条纹乌木条纹乌木，又称纹乌木，顾名思义是有条纹的乌木。《红木》国标将条纹乌木从乌木中分出，独立成为一个类别。条纹乌木与乌木同属于柿树科（Ebenaceae）柿树属(Diospyros)，两者的区别就在于材色：乌木木材的心材材色乌黑，而条纹乌木木材的心材材色黑或栗褐，间有浅色条纹。条纹乌木古时称木、文木、乌文木，晋代崔豹《古今注》：“木出交州林邑，色黑而有文，亦谓之文木。”晋代嵇合《南方草木状》：“文木树高七八尺，其色正黑，如水牛角，作马鞭，日南有之。”据古籍记载：“乌文”舶上将来，乌文烂然。在日本对乌木与条纹乌木有黑檀的称谓，据须藤彰司《南洋材》介绍：条纹黑檀，心材黑色，有灰色或红褐色的条纹。
木材解析
核桃核桃（Juglans regia）
产地：中国
心边材区别明显。边材浅黄褐色带灰；心材红褐色带柴色，甚至带黑褐色，往往间有深色条纹，久露空气中呈巧克力色。纹理直或斜，结构略细，有光泽，年轮明显，轮界呈微波状。阗散孔材。管孔小，肉眼可见。早材管孔在肉眼下明晰，略具孔环；逐渐向年轮外缘减小。管孔多数单独或复管孔，径列或斜列，少数含有侵填体。木射线细而多，我浅，肉眼下可见，径列或徐列，少数含有侵填体。木射线细而多，色浅，肉眼下可见，径面上有射线斑纹。
材性：材质略硬，略重，密度为0.672g/cm&sup3;,色泽美丽；干燥慢，干后性质稳定，不变形，干燥过程中，稍不留意就会产生劈裂，能耐磨，油漆和胶连性能良好。黄杞黄杞（Engelhardtia roxburghiana）
产地：中国
心边材区别明显至略明显，木材灰褐色至淡红褐色，色泽美丽，纹理直或斜，结构累赘至中，年轮略明显，宽。阗散孔至散孔材，管孔小；略少，早材管孔在肉眼下易见。复管孔（2至数个）普遍，径列或斜列。轴向薄壁组织发达，以离管节线状为主。木射线细，肉眼下略可见，径面上有射线斑纹。
材性：材质略轻，密度为0.569g/cm&sup3;,干燥不困难，干后少开裂，不变形。木材富有弹性，木材易加工。油漆性质中，胶着力良好，握钉力中，但不劈裂。枫杨枫杨（Pterocarya stenoptera）
产地：中国
心边材区别不明显，木材浅褐色微黄。木材有光泽，纹理常交错、结构中。年轮略明显，宽。半散孔材至散孔材。管孔略小至中。肉眼下易见。轴向薄壁组织，扩大镜下可见，以离管切线状（色浅，细而多）为主，呈断续的弦线。木射线细，在放在镜下明晰，径面木射线斑纹可见。
材性：材质轻柔，密度为0.386g/cm&sup3;,干燥时容易翘曲，不耐腐，油漆和胶着性能良好，握钉国不强，但不劈裂。木麻黄木麻黄（Casurina equisetifolia）
产地：中国
心边材区别不明显至略明显。边材宽，淡红褐色。心材窄，红褐色。木材具汹涌纹理斜至交错，结构细，年轮不明显至略明显。散孔材。管孔略细，多数单独散生或斜径列，轴向薄壁组织发达。离管带状。木射线细。径面射线斑纹可见。
材性：气干密度为 1.043g/cm&sup3;，很重。材质坚重，强度大。木材干燥困难，干裂严重。在南方不经防腐处理极易腐和虫蛀。春榆春榆（Ulmus propinqua）
产地：中国
心边材区别明显，边材窄，暗黄色，心材暗紫灰褐色。木材纹理直，结构粗略。年轮甚明显，宽窄极不均匀。环孔材。早材管孔大。晚材管孔小至甚小，沿年轮聚集成不连续的波浪状排列。轴向薄壁组织不易见。木射线细而少，分布均匀径面可见水平状或斑点状射线斑纹。
材性：气干密度为0.59g/cm&sup3;，中等。干燥困难，易环裂和翘曲。不耐腐，防腐剂极易注入。白榆白榆（Ulmus pumila）
产地：中国
心边材区别明显，边材黄褐色，心材暗红褐色。木材有光泽。纹理直，结构粗。年轮明显，窄至甚宽，略呈波浪花形。环孔材，少数含有侵填体。晚材管孔很小，呈复管孔和管孔团的形式，组成断续切线状，轴向薄壁组织环管状，通常围绕晚材管孔波浪带状。木射线少，细至甚细。
材性：气干密度为 0.639g/cm&sup3;，中等。干燥困难，收缩大，易翘曲和开裂，耐久性强，防腐处理容易。着色和油漆性质良好。胶接容易。大叶榉大叶榉（Zelkova schneideriana）
产地：中国
心边材区别明显。边材宽，黄褐色或浅红褐色，心材红褐色。有光泽，纹理直，结构细至中，年轮明显，不匀，早晚材差别显著。环孔材，早材管孔大。含红褐树胶。晚材管孔小，斜列，切线状或波浪形。轴向薄壁组织傍管型。木射线中，径面射线斑纹明显。
材性：气干密度为0.81g/cm&sup3;,重，干燥困难，干燥不当易裂，耐久性强，防腐处理容易。油漆和胶粘性能良好。木荷木荷（Schima superba）
产地：中国
心边材区别不明显。木材浅黄褐色至浅红褐色，有光泽。纹理直或斜，结构细。年轮略明显，轮界有深色晚材带。散孔材。管孔多而小，多数单独，分布均匀，轴向薄壁组织不见。木射线甚细径面有细密棕红色的木射线斑纹。
材性：气干密度为0.623g/cm&sup3;,中等。干燥易翘裂，干燥容易。木材耐腐性弱。加工容易，握钉力中，但易劈裂。油漆及胶粘性良好。黄波罗黄波罗（Phellodendron amurense）
产地：朝鲜、苏联远东和日本
心边材区别明显。边材黄白色带灰，甚狭，一般为2-5mm；心材深栗褐色。纹理直，结构粗，有光泽。材色和花纹均甚美观。具苦味。年轮明显，狭，均匀。环孔材。早材管孔中至略大，肉眼下明晰。木射线细至甚细，数少，在肉眼下略可见，色浅。
材性：材质轻软，密度为0.499g/cm&sup3;,油漆和胶着性能良好，握钉力中等，不易劈裂。
苦楝
苦楝（Melia azedarach）
产地：中国
心边材区别明显。边材黄白色，甚狭；心材紫褐色至红色。纹理直或斜，结构粗有光泽，年轮明显，甚宽，不匀。环孔材。早材管孔大小中等，内眼易见，数多。含有红褐色树胶；晚材管孔略少，甚小至略小，肉眼下可见至不见。木射线细，色浅，肉眼下可见；径面上有射线斑纹。
材性：木材重量中等，密度为0.6g/cm&sup3;,干燥情况良好，心材比较耐腐，但边材容易遭受蛀虫侵害。木材易加工，切削容易，切面颇光滑。黄连木黄连木（Pistacia chinensis）
产地：中国
心边材区别明显。边材灰黄或灰褐色，宽，心材黄褐色，露大气中呈深褐色，在纵面有时具姜黄色条纹。纹理直或斜，结构细，有光泽。年轮明显，略宽不匀。环孔材。早材管孔大小中等，肉眼下可见。晚材管孔甚多，甚少，仅在放大镜下可见。木射线细，肉眼下可见，色浅；径面上有射线斑纹。
材性：材质坚重，密度为0.764g/cm&sup3;,易干燥，但易产生径向劈裂；韧性强，易干弯曲。槭木（Acer mono）
产地：苏联、朝鲜、日本
心边材区别不明显，木材肉红色，常有灰紫色夹有绿斑的假心材。纹理直，结构细，有光泽。髓斑显著。年轮略明显，较狭而均匀，年轮间界以深色细线。轮界具棱角，略呈蜘蛛网状。散孔材。木射线细，色浅，肉眼下明晰。径面上射线斑纹明显，美观；弦面上呈短线状，放大镜下明显。
材性：木材略重，硬，密度为0.709g/cm&sup3;,木材干燥慢，干燥时常有开裂，但反翘现象并不严重；耐腐性中等，防腐剂注入困难。力学强度较高，弹性大，耐磨损。木莲木莲(Manglietia fordiana)
产地：中国
宏观构造特点：边林区别明显。边材灰淡黄色，心材小，淡黄褐色。纹理直，结构细，材质轻。年轮明显，宽窄均匀，轮界有细线。散孔材。管孔略多，甚小，分布均匀，木射线少、略细，分布不均匀，径面木射线斑纹不明显。
材性：气干密度为0.437g/cm&sup3;，轻。干燥易，干缩小。心材耐磨，对白蚁及虫害抵抗力强。香樟香樟(Cinnamomum camphora)
产地：中国
心边材区别明显或略明显。边材宽，黄褐至灰褐色，心材红褐色或染有暗色条纹。木材具典型的樟脑气味。有光泽，纹理斜或交错，结构细。年轮明显，宽窄不匀，早材带稍宽，晚材带色深，构成深色的轮界线。散孔至阗散孔材。早材至晚材管孔逐渐变小。轴向薄壁组织环管束状，少数翼状;木射线细，径面可见斑纹。
材性：气干密度0.535g/cm&sup3;，轻。干燥易翘曲和径裂，干缩小。不易腐朽和虫蛀，耐久性强，切面光滑。楠木楠木(Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei)
产地：中国
心边材区别不明显。木材黄褐略带线绿色。有光泽和香气，纹理斜，结构细。年轮明显。轮界有深褐色细线。散孔材。管孔细。轴向薄壁组织环管束状。木射线细，宽狭不匀，径面射经斑纹细而密。
材性：气干密度为0.61g/cm&sup3;，中等。干燥时有翘曲现象，经久不腐，加工易，切面光滑;油漆、胶粘性良好。黄檀黄檀(Dalbergia hupeana)
产地：中国
心边材区别不明显，木材浅黄褐色。年轮略明显，宽窄不匀。散孔材，管孔略小，小至中，多数单独分布。轴向薄壁组织丰富，傍管型翼状，聚翼状，离管型带状，轮界状，木射线细，略小，色浅。弦面具波痕。
材性：气干密度0.987g/cm&sup3;，重。干燥缓慢。耐腐，但易遭虫蛀。材质坚硬，切削困难，切面光滑。耐磨，耐冲击。槐树槐树(Sophora Japonica)
产地：中国
心边材区别明显，边材窄，黄白色，心材深灰褐色。纹理直，结构略粗，年轮明显。通常窗而不匀。环孔材。早材管孔中至略大，通常宽2-3列心材中常含褐色树胶，晚材管孔略小，或团状或短切线。木射线细而少，色浅。
材性：气干密度0.722g/cm&sup3;，中等，耐磨、但边材易虫蛀，切削易，切面光滑。刺槐刺槐(Robinia pseudoacacia)
产地：中国
心边材区别明显，边材浅黄色，甚窄;心材暗黄褐色，木材具光泽，纹理直，结构粗，年轮明显，通常宽而不匀。环孔材。早材管孔中至大，2至数列宽，密集，在心材中完全填满侵填物。晚材管孔小而少，中部显散，边缘排列成团状或侧向连成断续同心带。轴向薄壁组织丰富，傍管型环管状、翼状、聚翼状，木射线至中，径面射线斑纹不明显。
材性：气干密度0.792g/cm&sup3; ,重，干燥宜慢，否则易翘曲，心材耐久耐湿且耐火，边材不腐耐，易受虫蛀。加工和切削困难，切面光滑。油漆和胶粘性很好。花榈木花榈木(Ormosia hosiei)
产地：中国
心边材区别极明显。边材浅黄褐色;心材暗褐色带黄(巧克力色)，纹理斜，结构中等，有光泽。木射线细肉眼下略可见，弦面有波痕。年轮不明显。散孔材。管孔小，肉眼可见，单独或复管孔(多为2-3个)。管孔内含白色沉积物，轴向薄壁组织颇丰富，在肉眼下明显。
材性：材质硬重，气干密度0.742g/cm&sup3;,干燥不易，边材与心材的弦向收缩差异大，常在心边材交界处开裂，能耐腐，但边材易遭虫蛀。木材易加工，切削不难，胶着和油漆性能好。握钉力强。枫香枫香(Liquidambar formosana)
产地：中国
心边材区别不明显。木材灰褐色至灰红色。边材易青变，纹理交错，结构细。年轮不明显。散孔材。管孔小分布均匀，木射线细。轴向受伤树胶道在横切面上呈弦线，常含白色沉积物。
材性：气干密度0.588g/cm&sup3;，中等，干燥易翘曲变形，胀缩率也大，因此须慢慢地干燥，不耐腐，心材在立木时易腐朽，边材在采伐后易变色;腐朽材有黑暗色“界线”。不易劈裂。油漆着色和胶接性能良好。桤木桤木(alnus cremastogyne)
产地：中国 心边材区别不明显，木材黄色，日久后带浅红褐色，纹理直，结构细而疏松，年轮明显，年轮界以细线，波浪形。散孔材，管孔数多而小。分布均匀，单独或呈2至数个径列复管孔。木射线具宽窄两种，径面上宽射线斑纹略明显，略同材色，常具髓斑。
材性：气干密度轻。干燥易，无过分翘曲和开裂，干后易于定形。易防腐处理，但本身不耐腐，木段须及时锯板，否则易产生绿褐色的变色。油漆和胶粘性能良好。麻烁麻烁(Quercus acutissima)
产地：中国
心边材区别明显。边材灰褐色或暗褐色，略宽。心材红褐色或栗褐色。木材有光泽。纹理直或斜，结构粗、年轮明显，不匀。环孔材。早材管孔大至甚大，1至数列，侵填体多。晚材管孔小，径列或火焰状排列，色浅。轴向薄壁组织丰富，环管型和离管带状。木射线有宽、窄两种，前者甚宽，径面有美丽而明显的射线斑纹。
材性：气干密度0.93g/cm&sup3;,重。不易干燥，易产生径裂和翘曲。木材耐腐性中，耐磨。油漆和胶接性能尚佳。柞木柞木(Quercus mongolica)
产地：中国
心边材区别明显。边材淡黄白带褐色，心材褐色至暗褐色， 有时略带黄色。 有光泽。经纬度理直或斜，结构粗。年轮甚明显，呈波浪状。环孔材。晚材管孔小至甚小多数呈辐射状排列。具侵填体。轴向薄壁组织环管状和离切状。木射线有宽、窄两种，前者数其少，色浅，径面宽射线有光泽，构成极明显的斑纹。
材性：气干密度为0.766g/cm&sup3;，重，干燥困难，易翘曲和开裂，耐水，耐磨。握钉力大，油漆着色性能良好，胶着不易。水曲柳水曲柳(Fraxinus mandshurica)
产地：中国
心边材区别明显。边材黄白色，窄;心材灰褐色。纹理直，花纹美观，结构粗，有光泽。年轮明显，宽窄均匀。环孔材。早材管孔中等至大，肉眼下明显。晚材管孔甚小在扩大镜下可见，木射线细，肉眼下仅能分辨，色浅。
材性：木材略重硬，密度为0.686g/cm&sup3;,干燥不易，干缩性大，容易产生翘裂缺陷;较耐腐及耐水。材质坚韧，抗弯性能良好。油漆和胶接性能良好。柳桉柳桉(Shorea pclysperma)
产地：菲律宾
心边材区别明显，边材黄色或灰褐色，狭;心材红褐至深红褐色带紫，生长年轮不甚明显，但由于干湿季节，因而有不清晰的轮层，纹理交错，具美丽的带状花纹，结构中等至粗，散孔材，管孔大，肉眼甚明晰，均匀分布含侵填体。木射线甚细，肉眼下在弦面上勉强可见。
材性：干燥状况一般，耐久性中等。白柳桉白柳桉(Pentacme contorta)
产地：菲律宾
心边材区别不十分明显，边材淡黄白色后转为淡灰褐色;心材淡灰色到黄褐色带桃色。轴向薄壁组织肉眼下不见，但在扩大镜下可见，傍管型稀疏，短翼状和弦向带状，离管型星散或围绕树道呈带状。
材性：材质轻至稍硬重，密度为0.38-0.53g/cm&sup3;,干燥慢，耐久性低，加工易，锯切一般，刨削性能好，胶着性良好。桃花心木桃花心木(Swietenia mahagoni)
产地：西印度群岛、南美、古巴
心边材区别明显，边材白至淡黄色;心材淡红褐色至红褐至淡红色带红，有绢丝光泽，美观、纹理直至交错，或带波浪形带状花纹，结构稍粗、致密。无特殊气味，散孔材。管孔在肉眼下可见，均匀分布，多灵敏单独，管孔内含白色物质或树胶，导管在肉眼下可见。木射线在放大镜下明晰。
材性：材质软硬适中，气干密茺为0.60-0.68g/cm&sup3;,绝干密度为0.55g/cm&sup3;左右，易干燥，不易开裂和翘曲。苏木苏木(Caesalpina sappan)
产地：越南、缅甸、印度
心边材区别甚明显，心材新鲜桔红色，暴露大气中转深吉红色，极鲜明悦目;边材狭、灰白色，纹理直，结构细而匀，生材时略具香气，干后无显著的气味。径切面木材有光泽。散孔材。生长轮明显，略宽，通常均匀。管孔小，在肉眼下可见。
材性：干后少翘曲，若干燥不当容易发生裂隙。耐久性强。材质甚硬重，密度为0.95g/cm3,木材加工后，刨削面很光滑。紫檀紫檀(Pterocarpus santalinus)
产地：印度南部迈索尔邦
心边材区别明显，边材狭，白色，边材至心材急变;新伐材的心材桔红色，时久，则变为红葡萄酒色，其色为紫黑色或几乎是黑色。有光泽，纹理斜，结构累赘，断面致密，散孔材。管孔中等至小或很少，肉眼下勉强可见。管孔内不含侵填体，多含红褐树胶或白色沉积物或否，木射线极细，放大镜下不明晰稍密。
材性：干燥困难，缓慢，但少开裂，心材对树木腐菌、白蚁和其他虫害有免疫力，耐久性强，故在使用上不需要防腐处理。木材坚韧，木材坚韧、极硬、极硬。斜纹理。檀香檀香(Santalum album)
产地：印度、东南亚、澳大利亚
边材白色、无气味、心材，新砍时为淡黄褐色，暴露大气中变为暗褐色，时间长久后则为暗红褐色，多少有点阴晦的光泽，木材香馥郁，这种特殊芬芳经千年不散。无特殊滋味，偶而在径切面呈现弱的波状纹理或稀有鸟眼花纹，结构极细而均匀。散孔材。木射线很细在放大镜下可见。
材性：材质细而重，含水量12%时，密度为0.92g/cm&sup3;,硬度中等至硬,纹理直或稍具波浪形、致密。干燥缓慢，耐久性强。乌木乌木(Diospyros ebemum)
产地：印度、斯里兰卡
心边材区别明显，边材白色或黄白色，宽。心材黑玉色，间以淡黑色条纹。木材在磨光后，出现黑金属光泽，加工面坚硬光滑，纹理直至不规则或波状，结构极细，致密而均匀，无特殊气味，木射线很细，心材呈细的带白色的带。
材性：材质致密，特别坚硬、甚重，气干密度为1.16g/cm&sup3;,干燥不易，干燥过程中易发生端裂或表面裂，耐久性强并对留粉甲虫有免疫力。柚木柚木(Tectona grandis)
产地：印度、马来亚、缅甸和泰国
心边材区别明显，边材浅黄褐色;心材金黄色，久之变为深黄褐色，在生长干燥地区多呈褐色条经纬度，弦面上呈抛物线花纹，木材有光泽，新材略有刺激性气味，无滋味，触之有脂感，在柚木材上有油脂的触觉，纹理通常直，但在同产区者亦有交错纹理，结构中至略粗，环孔材，生长轮明显，甚宽，不匀。木射线多，在肉眼下可见。
材性：缅甸产柚木密度0.60g/cm&sup3;。木材干燥状况良好，在天然干燥时需加遮盖，以防干燥过快;稳定性好，湿胀性小，材色易于改变，但干燥后的木材颜色一致。耐腐性强，防腐性强，防腐处理困难。边材易被虫蛀，但心材对白蚁及海中腐木生物的抵抗力甚强。具有良好的力学性质，耐腐损。
栎树气干密度平均0.76g/cm3，马尾松气干密度0.45~0.65g/cm3，杨树气干密度平均0.440g/cm3(最大的为产于安徽萧县的毛白杨0.536g/cm3，最小的为产于青海的青杨0.347g/cm3)，杉木气干密度平均0.334g/cm3。
常见材种
红木
所谓“红木”，从一开始，就不是某一特定树种的家具，而是明清以来对稀有硬木优质家具的统称。
黄花梨：为我国特有珍惜树种。木材有光泽，具辛辣滋味；文理斜而交错，结构细而匀，耐腐。耐久性强、材质硬重、强度高。
紫檀：产于亚热带地区，如印度等东南亚地区。我国云南、两广等地有少量出产。木材有光泽，具有香气，久露空气后变紫红褐色，文理交错，结构 致密、耐腐、耐久性强、材质硬重细腻。
花梨木：分布于全球热带地区，主要产地东南亚及南美、非洲。我国海南、云南及两广地区已有引种栽培。材色较均匀，由浅黄至暗红褐色，可见深色条纹，有光泽，具稍微或显著轻香气，纹理交错、结构细而匀（南美、非洲略粗）耐磨、耐久强、硬重、强度高，通常浮于水。东南亚产的花梨木中是泰国最优，缅甸次之。
酸枝木：热带、亚热带地区，主要产地为东南亚国家。木材材色不均匀，心材橙色，浅红褐色至黑褐色，深色条文明显。木材有光泽，具酸味或酸香味，文理斜而交错，密度高、含油腻，坚硬耐磨。
鸡翅木：分布于全球亚热带地区，主要产地东南亚和南美，因为有类似“鸡翅”的纹理而得名。纹理交错、不清楚，颜色突兀，木材本无香气，生长年轮不明显。
综上所述：“红木”家具的特点为：
优点：
1）颜色较深，多体现出古香古色的风格，用于传统家具。2）木质较重，给人感觉质量不错。3）一般木材本身都有自身所散发出的香味，尤其是檀木。4）材质较硬，强度高，耐磨，耐久性好。
缺点：
1）因为产量较少，所以很难有优质树种，质量参差不齐。2）纹路与年轮不清楚，视觉效果不够清新。3）材质较重，不轻易搬运。4）材质较硬，加工难度高，而且轻易出现开裂的现象。
5）材质比较油腻，高温下轻易返油。
橡木
橡木属麻栎，属山毛榉科，树心呈黄褐至红褐，生长轮明显，略成波状，质重且硬，我国北至吉林、辽宁南至海南、云南都有分布，但优质材并不多见，优等橡木仍需要从国外进口，优良用材每立方达近万元，这也是橡木家具价格高的重要原因。
水曲柳
水曲柳主要产于东北、华北等地。呈黄白色（边材）或褐色略黄（心材）。年轮明显但不均匀，木质结构粗，纹理直，花纹漂亮，有光泽，硬度较大。水曲柳具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿等特点。但干燥困难，易翘曲。加工性能好，但应防止撕裂。切面光滑，油漆，较粘性能好。
栎木
俗称柞木。重、硬、生长缓慢，心边材区分明显。纹理直或斜，耐水耐腐蚀性强，加工难度高，但切面光滑，耐磨损，胶接要求高，油漆着色、涂饰性能良好。国内的家具厂商多采用柞木作为原材料。国内厂家多用栎木作为家具用材：华日、华丰、汇丰、双叶
栎木的缺点：
1）生长缓慢，生长周期长（上百年），优质树种较少。2）胶结要求很高，轻易在接缝处开裂。3）加工难度高，存在较多的加工缺陷。
胡桃木
胡桃属木材中较优质的一种，主要产自北美和欧洲。国产的胡桃木，颜色较浅。黑胡桃呈浅黑褐色带紫色，弦切面为漂亮的大抛物线花纹（大山纹）。黑胡桃非常昂贵，做家具通常用木皮，极少用实木。
樱桃木
进口樱桃木主要产自欧洲和北美，木材浅黄褐色，纹理雅致，弦切面为中等的抛物线花纹，间有小圈纹。樱桃木也是高档木材，做家具也是通常用木皮，很少用实木。
枫木
枫木分软枫和硬枫两种，属温带木材，产于长江流域以南直至台湾，国外产于美国东部。木材呈灰褐至灰红色，年轮不明显，官孔多而小，分布均匀。枫木纹里交错，结构肾细而均匀，质轻而较硬，花纹图案优良。轻易加工，切面欠光滑，干燥时易翘曲。油漆涂装性能好，胶合性强。
桦木
桦木年轮略明显，纹理直且明显，材质结构细腻而柔和光滑，质地较软或适中。桦木富有弹性，干燥时易开裂翘曲，不耐磨。加工性能好，切面光滑，油漆和胶合性能好。常用于雕花部件，现在较少用。易分特征是多“水线”（黑线）。桦木属中档木材，实木和木皮都常见。产东北华北，木质细腻淡白微黄，纤维抗剪力差，易“齐茬断”。其根部及节结处多花纹。古人常用其做门芯等装饰。其树皮柔韧漂亮。蒲人对此极有感情，常镶嵌刀鞘弓背等处。唯其木多汁，成材后多变形，故绝少见全部用桦木制成的桌椅。
木材贸易
世界木材贸易形势已经在发生变化，为了适应这种新形势，促进国内外贸易商的交流合作，为了未来的更好发展，在今年的十一月二十七日召开了主题为“中外木业商面对面，携手应对 世界木材贸易新格局”的第二届世界木材与木制品贸易大会"，本次会也各国木材贸易商踊跃发表意见，对未来市场的发展看好。 此次大会幼中国木材木制品流通协会，江苏省太仓市人民政府、江苏太仓港口管理委员会筹备许久研究决定的，，大会邀请中国政府和行业协会的有关方面领导和专家，介绍了国际贸易规则、中国经济形势、行业发展趋势，邀请国际木业组织和国外主要木材出口国的代表介绍世界木材与木制品贸易现状与趋势，使各大贸易商能更清楚的认识未来形势，做出相应的策略来应对。